﻿568 Gesammtsitzung 



statt, als bei festem Glase bei gleicher Temperaturdifferenz, was einer 

 geringen Ausdehnung beim Übergang in den festeu Zustand gleich- 

 bedeutend ist. Von der bedeutenden Zusammenziehung des dünn- 

 flüssigen Glases bei eintretender Abkühlung konnte man sich schon 

 durch den Augenschein überzeugen, wenn man einen Tiegel im 

 Ofenraum mit geläuterter, d.i. blasenfreier Glasmasse bis zum Raride 

 füllte und denselben dann aus dem Ofen nahm. Das Niveau der 

 Glasmasse sank dann ersichtlich, anfangs schneller, dann langsa- 

 mer, obschon die Zusammenziehung der zuerst erkaltenden Tiegel- 

 wand eine entgegengesetzte Wirkung ausüben musste. Die Grösse 

 dieser Zusammenziehung von der Temperatur des geschmolzenen 

 Glases bis zur Lufttemperatur konnte für zwei Temperaturen mit 

 ausreichender Genauigkeit bestimmt werden. In den grossen, con- 

 tinuirlich functionirenden Wannenöfen meines Bruders sind Schmelz- 

 und Arbeitsraum räumlichgeschieden und haben verschiedene, aber stets 

 ziemlich gleichbleibende Temperaturen. Diese Temperaturen sind nach 

 mehrfachen Bestimmungen meines Bruders im Schmelzraume 1600° 

 bis 1700°, im Arbeitsraume 1200° bis 1300° C. Es wurden nun zwei 

 möglichst gleiche, oben etwas verengte Tiegel aus Glashafenmasse 

 angefertigt und in jeder Ofenabtheilung einer derselben mit blasen- 

 freiem Glase bis zum möglichst ebenen und horizontalen Tiegel- 

 rande gefüllt. Beide wurden dann mit grosser Vorsicht aus dem 

 Ofen genommen und in den Kühlofen gestellt. Um zu verhindern, 

 dass die Oberfläche des Glases zuerst erstarrte, wurde eine beson- 

 ders hierfür angefertigte, sehr dicke, hoch erhitzte Haube auf 

 jeden Tiegel gesetzt. Es fand sich nach der Abkühlung, dass die 

 Oberfläche des Glases in beiden Tiegeln ganz gleichförmig einge- 

 sunken war. Das Volumen dieser Einsenkung wurde darauf in 

 meinem Laboratorium durch Ausfüllung des Raumes mit Quecksilber 

 genau ermittelt, darauf die Tiegel vorsichtig zerschlagen und das 

 Volumen der festen Glaskörper durch Wägung im Wasser ermittelt. 

 Eine Luftblase, die sich in der Glasmasse befand, wurde nach Zer- 

 trümmerung des Glaskörpers bestimmt und in Rechnung gebracht. 

 Das Ergebniss war: 



